312 Rik. F. Stalsberg. 



kere nogen praktisk Betydning i dets Tilstedeværelse. 

 Den Første, der bestemt fremhævede en saadan, var Dr. 

 List i et særskilt Skrift om Slaggernes Indvirkning ved 

 Puddlingsprocessen (Hagen, 1860); han bestemte i en — 

 tildels ikke ganske fuldstændig udført — Eække Analyser 

 Jernoxydet og Jernoxy dillet hvert for sig og for den første 

 Del af Processen tiUige Manganets Mængde i Slaggen, 

 hvorimod han desværre med det Samme ikke fulgte Jer- 

 nets Forandringer med Analysen. 



Der har været og er endnu forskjellige Meninger om 

 den Maade, hvorpaa Jernoxydet optræder eller er tilstede 

 i Fersk- og Puddelslagger. Rammelsberg antog tidHgere, 

 at det vikarierede for Kiselsyren, og det Samme antage 

 fremdeles Enkelte, saaledes Zander (Versuche über die 

 Stahlbereitung u. s. w., Preuss. Zeitsch. Bd. XL S. 280). 

 Andre mene, at saadanne Slagger indeholde Silikater af 

 Jernoxy d og Jernoxy dul, der imidlertid nok ogsaa kunne 

 smelte sammen med frit Oxydul, ihvorvel Jernoxydsilikater 

 turde være en tvivlsom Forbindelse; til denne Mening 

 hælder nu ogsaa Rammelsberg (Lehrb. d. chem. Metallur- 

 gie, BerHn 1865, S. 174). Atter Andre, tidligst (1856) 

 maaske Plattner, have antaget, at Oxydet er tilstede i 

 Form af Oxydoxydul og da neppe anderledes end som me- 

 kanisk opløst i Slaggen, hvilket Rammelsberg ialfald ved 

 krystallinske og i pulveriseret Tilstand aldeles ikke mag- 

 netiske Slagger finder meget usandsynligt (c. 1. S. 173). 

 List var straks af den Anskuelse, at der i disse Slagger 

 findes en mekanisk indblandet Oxydoxydulforbindelse — 

 hvilket nu synes vedtaget af de Fleste — og senere Un- 

 dersøgelser af ham (Der Berggeist 1861, N. 56) have godt- 

 gjort, at man med Sikkerhed kan forudsætte en Forbin- 

 delse af Formelen 3FeO. Fe^Og. Det er netop hertil, at 



